. — 223 — 



A giudicare dai dati qui riportati e da quelli numerosissimi ottenuti 

 in analoghe esperienze, si dovrebbe concludere che «i ha da fare con un si- 

 stema di due strati conforme a quanto risulta dalle antiche ricerche di 

 Weber (') nonché da quelle più recenti di Eggink ( 2 ). Questo però non si 

 verifica se non al disopra di una certa temperatura, giacché, come già osser- 

 vammo nella nostra Nota sul sistema bismuto-bromo ( 3 ), al disotto di 315° 

 da uno degli strati liquidi si origina una massa solida che è formata, come 

 dimostreremo meglio, da cristalli misti. Quando noi facciamo solidificare i 

 singoli miscugli fusi, vediamo che, per determinati limiti di concentrazione, 

 come per il caso del bromo, la massa solida apparentemente omogenea si 

 divide con grande facilità in due parti : una superiore nera, assai più igro- 

 scopica della corrispondente massa bromurata, tessuta di una grande quan- 

 tità di bellissimi cristalli aghiformi neri ; ed una inferiore, assai compatta 

 all'interno, di splendore metallico, ben cristallizzata e coperta all'esterno da 

 una pellicola nera. Le quantità assolute di queste due masse separabili va- 

 riano col variare della concentrazione dei varii miscugli. Anche qui il blocco 

 metallico è sensibilissimo alla luce, e, in poco tempo, non solo perde la sua 

 lucentezza ma diviene prima iridiscente, poi grigio-azzurro per la presenza 

 del tricloruro che tiene disciolto. 



Lo strato superiore nero, come per il prodotto bromurato non contiene 

 una sostanza sola ; difatti, riscaldando a 230° nei soliti tubi muniti di stroz- 

 zatura la massa nera ottenuta da due miscugli precedentemente fusi ( 4 ), uno 

 al 46,06 e /o e l'altro al 24,85 °/ 0 di BiCl 3 , passa attraverso il setto una 

 sostanza che, quando è solida, costituisce una massa nera igroscopicissima, 

 mentre rimane un reticolato cristallino il quale fonde in un intervallo di 

 temperatura superiore a 270°. 11 blocco metallico fonde fra 230° e 270°. 

 Quale sia il contenuto in cloro delle singole masse separate, determinato con 

 un procedimento analogo a quello usato per il bromo, si vede chiaramente 

 nell'ultima colonna della seguente 



(') Pogg. Ann. 107, 597. 



(*) Zeit. fùr Phys. chem. 64 (1908) 490. 



(') Rend. R. Acc. Lincei 25 [5] pag. 105 e 171. 



{*) Ogniqualvolta diciamo di aver operato su miscugli fusi, intendiamo che essi 

 furono preparati con tutte le precauzioni precedentemente descritte. 



Rendiconti. 1916, Voi. XXV, 1° Seni. 30- 



